A.19. ENSAIO DE FLUÊNCIA ACELERADA Em projetos dos tipos GNC-2, GNC-3 e GNC-4, um cilindro sem revestimento de proteção e imerso em água a 65 °C é pressurizada hidrostaticamente a 26 MPa, mantendo-se a estas temperatura e pressão durante 1 000 horas. Em seguida, é pressurizado até à rutura, em conformidade com o procedimento definido no ponto A.12 anterior, com a ressalva de a pressão de rutura dever exceder 85 % da pressão mínima de rutura do projeto. A.20. ENSAIO DE DANOS POR IMPACTO Um ou mais cilindros acabados são sujeitos a um ensaio de queda à temperatura ambiente, sem pressurização interna ou válvulas incorporadas. A superfície sobre a qual os cilindros caem deve ser uma laje ou pavimento de betão, regular e horizontal. Deixa-se cair um dos cilindros em posição horizontal, com o fundo 1,8 m acima da superfície de impacto. Deixa-se cair outro cilindro verticalmente sobre cada uma das extremidades, a uma altura da superfície de impacto suficiente para gerar uma energia potencial de 488 J, mas não devendo, de modo algum, a altura da extremidade inferior ultrapassar 1,8 m. Deixa-se cair outro cilindro sobre uma extremidade em forma de cúpula num ângulo de 45°, de uma altura tal que o centro de gravidade fique a 1,8 m. Porém, se a extremidade inferior estiver a menos de 0,6 m da superfície de impacto, o ângulo de queda deve ser alterado para manter uma altura mínima de 0,6 m e o centro de gravidade a 1,8 m. Depois do impacto, os cilindros são sujeitos a ciclos de pressão de não mais de 2 MPa a não menos de 26 MPa, sendo o número de ciclos 1 000 vezes a vida útil especificada em anos. Durante esta operação, os cilindros podem apresentar fugas, mas não rutura. Os cilindros que concluam os ciclos serão destruídos. A.21. ENSAIO DE PERMEAÇÃO Ensaio exigível apenas em projetos do tipo GNC-4. Um cilindro acabado é cheio de gás natural comprimido ou de uma mistura de 90 % de azoto com 10 % de hélio, até à pressão de funcionamento, e colocado numa câmara selada à temperatura ambiente, controlando-se a ocorrência de fugas durante um intervalo suficiente para estabelecer uma taxa de permeação estável. A taxa de permeação deve ser inferior a 0,25 ml de gás natural ou hélio por hora e por litro da capacidade do cilindro em água. A.22. PROPRIEDADES DE TRAÇÃO DOS PLÁSTICOS